Plastische Masse aus Zinkoxyd und Zinkchlorid. 309 



unternommen, die quantitative Analyse gab folgendes 

 Resultat : 



Wasser 10,80 



Zinkoxyd .... 55,15 



Glaspulver . . . 16,56 



Zinkchlorid... 19,49 



100,00. 



Es ist daher die Zahnkittmasse von Paris nichts 

 Anderes, als die von Sorel entdeckte und bekannt ge- 

 machte Zinkoxychloridmasse. 



Fei ch tinger hat verschiedene Versuche zur Her- 

 stellung dieser Zahnkittmasse gemacht und als das beste 

 Mischungsverhältniss der dazu nöthigen Bestandtheile 

 Folgendes gefunden : 



1) 1 Gewichtstheil feines Glaspulver, 3 Gewichtsth. 

 Zinkoxyd. Das Glaspulver muss sich in höchst fein- 

 zertheiltem Zustande befinden, was am besten durch 

 Schlämmen erreicht werden kann. Das Zinkoxyd muss 

 frei von Kohlensäure sein, und wird am besten vor der 

 Mischung nochmals ausgeglüht; dasselbe muss sich eben- 

 falls im Zustande des feinsten Pulvers befinden und beide, 

 das Glaspulver und Zinkoxyd, müssen innig gemischt 

 werden. 



2) 50 Gewichtstheile Zinkchloridlösung, 1 Gewth. 

 Borax. Die Zinkchloridlösung muss sehr concentrirt sein, 

 von 1,500 bis 1,600 spec. Gewicht, sonst geht die Er- 

 härtung nur langsam vor sich und die Masse erlangt 

 auch keine bedeutende Härte. Am besten macht man 

 sich die Flüssigkeit, indem man 1 Gewth. Borax in so 

 wenig als möglich heissem Wasser löst und diese Lösung 

 zu den 50 Gewth. concentrirter Chlorzinklösung giebt 

 und tüchtig durchschüttelt. 



Bei der Anwendung als Zahnkitt mischt man das 

 Pulver mit der nöthigen Menge Chlorzinklösung zu einem 

 gleichförmigen Teige an und verbraucht die Masse gleich, 

 denn sie wird nach einigen Minuten schon so hart, dass 

 sie sich niciit mehr gleichmässig verarbeiten lässt. Beim 

 Mischen erwärmt sich die Masse ein wenig. Nach einem 

 Tage ist die Masse schon so hart, dass man Gewalt an- 

 wenden muss, um sie zu zerbröckeln. Sie erlangt eine 

 Härte mindestens wie Marmor. 



Werden die betreffenden Bestandtheile in reinem 

 Zustande gemischt, so besitzt die Masse ein blendend 

 weisses Ansehen, das aber bei Zähnen nie gefunden wird. 



